Composi- 
zione 
atomica 
Pb, Hoy 
Pb, Ho, 
Pb, Ho, 
| Pb; Ho; 
— QUIS — 
Stato solido 
+ 0,0036 
+ 0,0072|+- 0,0075 
+ 0,0387|+ 0,0400 
+ 0,0097 
+ 0,0141/+ 0,0144 
+ 0,04388+ 0,0451 
+ 0,0720|+ CREO + 0,0754|+ 0,0955 
+ 0,0431 
+ 0,0510 |+- 0,0504 
+ 0,0702 |4+- 0,0706 
+ 0,0915 [+ 0,0917 
Nelle amalgame di piombo le differenze 4, sono tutte negative per le amalgame 
studiate allo stato liquido e vanno diminuendo col crescere le proporzioni del piombo 
fino alle tre ultime amalgame, dove accennano a rimanere costanti. Per le amalgame 
studiate allo stato solido invece queste differenze sono positive e vanno aumentando 
col crescere le proporzioni del piombo. 
Il medesimo andamento hanno le differenze 4,. 
Le differenze 4, sono negative per le amalgame liquide meno concentrate, e vanno 
diminuendo al crescere delle proporzioni del piombo, sino all’amalgama Py, Hg;0, @ 
cominciare dalla quale le differenze diventano positive, si mantengono tali passando 
anche alie amalgame studiate allo stato solido, e vanno sempre aumentando al cre- 
scere le proporzioni del piombo. 
Amulgame di zinco. 
Stato liquido 
Composi- R Ha Zi 4 
zione EA | 
atomica 130. | 100° 130 | 100° 130 100° 130 100° 
Zns Hgsse | 1,0096 | 1,1058 | + 0,0040| + 0,0042| — 0,0009|— 0,0009 | + 0,0014|+ 0,0015 
Zn; Hess | 1,0068 | 1,1027 | + 0,0088| + 0,0088| — 0,0018|—- 0,0015 | + 0,0033|+ 0,0034 
nz Hoics = || 10050 2 + 0,0160|  — |— 0,0042 50/0055 
Zio Hg1ss — | 1,0825 3 <>) => =ooggi = 00% 
Zns; H9s500 = || m0771 SR + 0,0404| _— | 0,0073851  — |+-0,01585 
Znao H9163 — | 4,0618 = 0, = |\-0 0068 — | 0,027251 
Stato solido 
00 130 00 | 130 00 130 0° 130 
il le 
Zn Hg» 0,7407 — | +.0,0550 — logi = = = | 
Za Hg 0,6291 NoGsri + 0,1005| + 0,1017| — 0,1891|— 0,1405 | + 0,0009|— 0,0010 
Zn Hg, | 0,3647 || 0,3712 | + 0;0618| + 0,0730! — 0,1691|— 0,1705 È + 0,0134|— 0,0131 
| 
